Colored gold
رنگین سونا وہ نام ہے جو کسی بھی سونے کو دیا جاتا ہے جس کا علاج اس کے قدرتی رنگ کو تبدیل کرنے کے لیے تکنیکوں کا استعمال کرتے ہوئے کیا جاتا ہے۔ خالص سونا قدرے سرخ پیلے رنگ کا ہوتا ہے، لیکن رنگین سونا مختلف عناصر کے ساتھ ملا کر مختلف رنگوں میں آ سکتا ہے۔ رنگین سونے کو تین گروپوں میں درجہ بند کیا جا سکتا ہے: مختلف تناسب میں چاندی اور تانبے کے ساتھ مرکب دھات، جو سفید، پیلا، سبز اور سرخ سونا پیدا کرتے ہیں۔ یہ عام طور پر لچکدار مرکب ہوتے ہیں۔ انٹر میٹلک مرکبات، نیلے اور جامنی سونے کے ساتھ ساتھ دیگر رنگ بھی پیدا کرتے ہیں۔ یہ عام طور پر ٹوٹنے والے ہوتے ہیں، لیکن انہیں جواہرات اور انلے کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ سطح کے علاج، جیسے آکسائڈ کی پرتیں۔ خالص 100% (عملی طور پر، 99.9% یا اس سے بہتر) سونا تعریف کے لحاظ سے 24 قیراط ہے، لہذا تمام رنگین سونا اس سے کم خالص ہیں، عام طور پر 18 قیراط (75 ٪)، 14 قیراط (58.5%)، 10 قیراط (41.6%)، یا 9 قیراط (37.5%)۔ سفید سونا سونے اور کم از کم ایک سفید دھات (عام طور پر نکل، چاندی، یا پیلیڈیم) کا مرکب ہے۔ پیلے سونے کی طرح سفید سونے کی پاکیزگی کراٹوں میں دی جاتی ہے۔ سفید سونے کی خصوصیات استعمال شدہ دھاتوں اور ان کے تناسب کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہیں۔ نتیجے کے طور پر، سفید سونے کے مرکب دھاتوں کو بہت سے مختلف مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے: جبکہ نکل مرکب سخت اور مضبوط ہوتا ہے، اور اس لیے رنگوں اور پنوں کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ سونے کے پیلیڈیم مرکب دھات نرم، لچکدار اور سفید سونے کے جواہرات کی ترتیبات کے لیے اچھے ہوتے ہیں، بعض اوقات تانبے، چاندی اور پلاٹینم جیسی دیگر دھاتوں کے ساتھ، جو وزن اور استحکام کے لیے شامل کیے جاتے ہیں (حالانکہ اس کے لیے اکثر خصوصی سنار کی ضرورت ہوتی ہے)۔ سفید سونے کی اصطلاح صنعت میں سفید رنگ کے ساتھ قیراط سونے کے مرکب کو بیان کرنے کے لیے بہت آسانی سے استعمال ہوتی ہے۔ سفید لفظ رنگوں کی ایک وسیع رینج کا احاطہ کرتا ہے جو ہلکے پیلے رنگ، رنگین بھوری اور یہاں تک کہ بہت ہلکے گلاب کی سرحد یا اوورلیپ کرتا ہے۔ زیورات کی صنعت اکثر ان غیر سفید رنگوں کو روڈیم چڑھانا چھپاتی ہے۔ اس طرح یہ ایک عام غلط فہمی ہے کہ روڈیم چڑھانا کا رنگ، جو بہت سے تجارتی ٹکڑوں پر نظر آتا ہے، سفید سونے کا اصل رنگ ہے۔ ایک عام سفید سونے کی تشکیل 90 ٪ ڈبلیو ٹی پر مشتمل ہوتی ہے۔ سونا اور 10 ٪ ڈبلیو ٹی۔ نکل۔ لچک بڑھانے کے لیے تانبے کو شامل کیا جا سکتا ہے۔ سونے-نکل-تانبے کے مرکب دھاتوں کی طاقت دو مراحل کی تشکیل کی وجہ سے ہوتی ہے: سونے سے بھرپور آؤ-کیو، اور نکل سے بھرپور نی-کیو، اور اس کے نتیجے میں مواد کی سختی۔ زیورات کی صنعت میں استعمال ہونے والے مرکب دھات سونے-پیلیڈیم-چاندی اور سونے-نکل-تانبے-زنک ہیں۔ پیلڈیم اور نکل سونے کے لیے بنیادی بلیچنگ ایجنٹوں کے طور پر کام کرتے ہیں ؛ زنک تانبے کے رنگ کو کم کرنے کے لیے ثانوی بلیچنگ ایجنٹ کے طور پر کام کرتا ہے۔ کچھ سفید سونے کے مرکب دھاتوں میں استعمال ہونے والا نکل طویل عرصے تک پہننے پر الرجی کا سبب بن سکتا ہے (خاص طور پر کچھ کلائی گھڑی کے کیسنگ پر بھی)۔ یہ ردعمل، عام طور پر نکل ڈرمیٹائٹس سے جلد پر ایک معمولی دھبہ، آٹھ میں سے تقریبا ایک شخص میں ہوتا ہے۔ اس وجہ سے، بہت سے ممالک اپنے سفید سونے کی فارمولیشن میں نکل کا استعمال نہیں کرتے ہیں۔ سونا شاذ و نادر ہی خالص سونا ہوتا ہے، اس سے پہلے کہ سفید سونے کا مرکب بنانے کے لیے ایک اور دھات شامل کی جائے، اور اکثر اس میں اس کی پیداوار سے مرکری کا مرکب ہوتا ہے۔ پارہ بھی الرجی کا سبب بن سکتا ہے۔ 18 قیراط پیلے سونے کے لیے عام مرکب دھاتوں کی مثالوں میں شامل ہیں: 18 قیراط پیلا سونا: 75 فیصد سونا، 12.5% تانبہ، 12.5% چاندی 18 قیراط پیلا (گہرا) سونا: 75 فیصد سونا، 15 فیصد تانبہ، 10 فیصد چاندی کا گلاب، سرخ، اور گلابی سونا گلاب ایک سونے کا تانبے کا مرکب دھات ہے جو بڑے پیمانے پر خصوصی زیورات کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ گلاب کا سونا، جسے گلابی سونا اور سرخ سونا بھی کہا جاتا ہے، 19 ویں صدی کے آغاز میں روس میں مقبول تھا، اور اسے روسی سونا بھی کہا جاتا تھا، حالانکہ یہ اصطلاح اب متروک ہے۔ گلاب کے سونے کے زیورات 21 ویں صدی میں زیادہ مقبول ہو رہے ہیں، اور عام طور پر شادی کی انگوٹھیوں، کنگنوں اور دیگر زیورات کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اگرچہ نام اکثر ایک دوسرے کے بدلے استعمال کیے جاتے ہیں، سرخ، گلاب اور گلابی سونے کے درمیان فرق تانبے کا مواد ہے: تانبے کا مواد جتنا زیادہ ہوگا، سرخ رنگ اتنا ہی مضبوط ہوگا۔ گلابی سونا سب سے کم تانبے کا استعمال کرتا ہے، اس کے بعد گلاب کا سونا، سرخ سونے میں تانبے کا مواد سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ 18 قیراط گلاب کا سونا، 18 قیراط سرخ سونا، 18 قیراط گلابی سونا، اور 12 قیراط سرخ سونے کے لیے عام مرکب دھاتوں کی مثالوں میں شامل ہیں: 18 قیراط سرخ سونا: 75 فیصد سونا، 25 فیصد تانبہ 18 قیراط گلاب سونا: 75 فیصد سونا، 22.25% تانبہ، 2.75% چاندی 18 قیراط گلابی سونا: 75 فیصد سونا، 20 فیصد تانبہ، 5 فیصد چاندی 12 قیراط سرخ سونا: 50 فیصد سونا اور 50 فیصد تانبہ۔ تانبے سے بھرپور مرکب دھاتوں میں 15 فیصد تک زنک شامل کیا جا سکتا ہے تاکہ ان کا رنگ سرخ پیلے یا گہرے پیلے رنگ میں تبدیل کیا جا سکے۔ 14 قیراط سرخ سونا، جو اکثر مشرق وسطی میں پایا جاتا ہے، 41.67 ٪ تانبے پر مشتمل ہوتا ہے۔ گلاب سونے کا سب سے اونچا قیراط ورژن، جسے تاج سونا بھی کہا جاتا ہے، 22 قیراط ہے۔ سونے، چاندی اور تانبے سے بنے مرکب دھاتوں میں سب سے سخت 18.1 قیراط گلابی سونا (75.7% سونا اور 24.3% تانبے) ہے۔ صرف سونے اور چاندی کے ساتھ ایک مرکب 15.5 K (64.5% سونا اور 35.5% چاندی) پر سب سے مشکل ہے۔ قدیم زمانے میں، پگھلنے کے عمل میں نجاست کی وجہ سے، سونا اکثر سرخ رنگ کا ہو جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سی یونانی رومن تحریریں، اور یہاں تک کہ قرون وسطی کی بہت سی تحریریں، سونے کو "سرخ" کے طور پر بیان کرتی ہیں۔ سپینگولڈ کچھ گولڈ-کاپر-ایلومینیم مرکب دھات گرمی کے علاج میں ایک عمدہ سطح کی ساخت بناتے ہیں، جس سے ایک دلچسپ اسپینگلنگ اثر پیدا ہوتا ہے۔ ٹھنڈک کے وقت، وہ جسم پر مرکوز کیوبک سے جسم پر مرکوز ٹیٹراگونل مرحلے میں ایک نیم مارٹنسیٹک تبدیلی سے گزرتے ہیں۔ تبدیلی کا انحصار ٹھنڈک کی شرح پر نہیں ہوتا ہے۔ ایک پالش شدہ شے کو گرم تیل میں 10 منٹ کے لیے 150-200 °C پر گرم کیا جاتا ہے پھر اسے 20 °C سے نیچے ٹھنڈا کیا جاتا ہے، جس سے ایک چمکدار سطح بنتی ہے جو چھوٹے پہلوؤں سے ڈھکی ہوتی ہے۔ 76 فیصد سونا، 19 فیصد تانبے اور 5 فیصد ایلومینیم کی مرکب دھات سے پیلا رنگ نکلتا ہے۔ 76 فیصد سونا، 18 فیصد تانبے اور 6 فیصد ایلومینیم کی مرکب دھات گلابی ہوتی ہے۔ سبز سونا قدیم فارسیوں میں بہت پہلے 860 قبل مسیح میں الیکٹرم کے نام سے جانا جاتا تھا، جو قدرتی طور پر چاندی اور سونے کا مرکب ہے۔ تاہم، الیکٹرم اس سے ہزاروں سال پہلے تک اکدیوں اور قدیم مصریوں دونوں کے ذریعہ استعمال کیا جاتا تھا (جیسا کہ ار کے شاہی قبرستان سے ظاہر ہوتا ہے)۔ یہاں تک کہ کچھ مصری اہراموں کی چوٹیاں بھی الیکٹرم کی پتلی تہوں میں ڈھکی ہوئی تھیں۔ یہ اصل میں سبز کے بجائے سبز پیلے رنگ میں ظاہر ہوتا ہے۔ فائر شدہ انامیل خالص سونے کے مقابلے میں ان مرکب دھاتوں پر بہتر طور پر چپک جاتے ہیں۔ کیڈیمیم کو سبز رنگ بنانے کے لیے سونے کے مرکب میں بھی شامل کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے استعمال کے حوالے سے صحت کے خدشات ہیں، کیونکہ کیڈیمیم انتہائی زہریلا ہے۔ 75 فیصد سونا، 15 فیصد چاندی، 6 فیصد تانبے اور 4 فیصد کیڈیمیم کی مرکب دھات سے گہرے سبز رنگ کی مرکب دھات حاصل ہوتی ہے۔ گرے گولڈ گرے گولڈ مرکب دھات عام طور پر سونے اور پیلیڈیم سے بنائے جاتے ہیں۔ ایک سستا متبادل جو پیلیڈیم کا استعمال نہیں کرتا وہ مخصوص تناسب میں سونے میں چاندی، مینگنیج اور تانبے کو شامل کرکے بنایا جاتا ہے۔ انٹر میٹلک تمام اے یو ایکس 2 انٹر میٹلکس میں فلورائٹ (سی اے ایف 2) کرسٹل ڈھانچہ ہوتا ہے، اور اس لیے وہ ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ سٹوچیومیٹری سے انحراف کے نتیجے میں رنگ کا نقصان ہوتا ہے۔ تاہم، کم ٹوٹنے کے ساتھ ایک باریک دانے والے دو یا تین مرحلے والے مائیکرو اسٹرکچر کو حاصل کرنے کے لیے قدرے غیر اسٹائکومیٹرک کمپوزیشن کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ٹوٹنے کو کم کرنے کا ایک اور طریقہ پیلیڈیم، تانبے یا چاندی کی تھوڑی مقدار شامل کرنا ہے۔ انٹر میٹلک مرکبات میں کم کٹاؤ مزاحمت ہوتی ہے۔ کم عظیم عناصر ماحول سے جڑے ہوتے ہیں، اور سونے سے بھرپور سطح کی پرت بنتی ہے۔ جلد کے ساتھ نیلے اور جامنی سونے کے عناصر کے براہ راست رابطے سے گریز کرنا چاہیے کیونکہ پسینے کی نمائش کے نتیجے میں دھات کا اخراج اور دھات کی سطح کی رنگت خراب ہو سکتی ہے۔ جامنی سونا جامنی سونا (جسے امیتھسٹ سونا اور بنفشی سونا بھی کہا جاتا ہے) سونے اور ایلومینیم کا مرکب ہے جو سونے-ایلومینیم انٹر میٹلک (اے یو اے ایل 2) سے مالا مال ہے۔ اے یو اے ایل 2 میں سونے کا مواد تقریبا 79 فیصد ہے اور اس لیے اسے 18 قیراط سونا کہا جا سکتا ہے۔ جامنی سونا سونے کے دیگر مرکب دھاتوں کے مقابلے میں زیادہ ٹوٹنے والا ہوتا ہے (جسے "جامنی طاعون" کہا جاتا ہے جب یہ بنتا ہے اور الیکٹرانکس میں سنگین نقائص کا سبب بنتا ہے)، کیونکہ یہ لچکدار مرکب دھات کے بجائے ایک بین دھاتی مرکب ہے، اور ایک تیز دھچکا اسے بکھر سکتا ہے۔ اس لیے اسے عام طور پر خود کے بجائے روایتی زیورات میں "منی" کے طور پر استعمال کرنے کے لیے مشینی اور پہلو بنایا جاتا ہے۔ سونے کے کم مواد پر، مواد انٹر میٹلک اور ایلومینیم سے بھرپور ٹھوس حل کے مرحلے پر مشتمل ہوتا ہے۔ سونے کے زیادہ مواد پر، سونے سے مالا مال انٹر میٹلک اے یو اے ایل تشکیل پاتا ہے ؛ جامنی رنگ تقریبا 15 فیصد ایلومینیم تک محفوظ رہتا ہے۔ 88 فیصد سونے پر مواد اے یو اے ایل پر مشتمل ہوتا ہے اور رنگ بدلتا ہے۔ اے یو اے ایل 2 کی اصل ساخت اے ایل 11 اے یو 6 کے قریب ہے کیونکہ ذیلی جالی نامکمل طور پر قابض ہے۔ نیلا سونا سونے اور گیلیئم یا انڈیم کا مرکب ہے۔ گولڈ انڈیم میں 46 فیصد سونا (تقریبا 11 قیراط) اور 54 فیصد انڈیم ہوتا ہے، جو ایک بین دھاتی مرکب اے یو ان 2 بناتا ہے۔ اگرچہ کئی ذرائع اس انٹر میٹلک کو "ایک واضح نیلا رنگ" قرار دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں اس کا اثر معمولی ہے: اے یو ان 2 میں سی آئی ای ایل اے بی رنگ کے نقاط 79، −<unk><unk> 3.7<unk><unk>، −<unk><unk> 4.2<unk><unk> ہیں جو تقریبا سرمئی رنگ کے طور پر ظاہر ہوتے ہیں۔ گیلیم کے ساتھ، سونا ایک انٹر میٹلک اے یو جی اے 2 (58.5% اے یو، 14 سی ٹی) بناتا ہے جس کا رنگ ہلکا نیلا ہوتا ہے۔ آؤ ان 2 کا پگھلنے کا نقطہ 541 ڈگری سیلسیس ہے، آؤ گا 2 کے لیے یہ 492 ڈگری سیلسیس ہے۔ اے یو ان 2 اے یو جی اے 2 سے کم ٹوٹنے والا ہے، جو خود اے یو اے ایل 2 سے کم ٹوٹنے والا ہے۔ قیراط سونے یا سٹرلنگ چاندی پر نیلے سونے کی سطح چڑھانا سطح کی سونے کی چڑھانا کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے، اس کے بعد انڈیم چڑھانا، پرت کی موٹائی 1:2 جوہری تناسب سے ملتی ہے۔ اس کے بعد حرارت کا علاج دھاتوں کے باہم پھیلاؤ اور مطلوبہ بین دھاتی مرکب کی تشکیل کا سبب بنتا ہے۔ سرفیس ٹریٹمنٹ بلیک گولڈ ایک قسم کا سونا ہے جو زیورات میں استعمال ہوتا ہے۔ سیاہ رنگ کا سونا مختلف طریقوں سے تیار کیا جا سکتا ہے: سلفر اور آکسیجن پر مشتمل مرکبات لگا کر پیٹینیشن۔ پلازما کی مدد سے کیمیائی بخارات کے جمع ہونے کا عمل جس میں بے ساختہ کاربن شامل ہوتا ہے کرومیم یا کوبالٹ پر مشتمل سونے کی کنٹرول شدہ آکسیکرن (جیسے۔ 75 فیصد سونا، 25 فیصد کوبالٹ)۔ پوٹاشیم سلفایڈ کے ساتھ علاج کے ذریعے تانبے سے بھرپور مرکب دھاتوں پر بھوری سے لے کر سیاہ تک رنگوں کی ایک رینج حاصل کی جا سکتی ہے۔ کوبالٹ پر مشتمل مرکب، مثال کے طور پر 25 ٪ کوبالٹ کے ساتھ 75 ٪ سونا، 700-950 °C پر گرمی کے علاج کے ساتھ ایک سیاہ آکسائڈ پرت بناتا ہے۔ اس طرح کے اثر کے لیے تانبے، لوہے اور ٹائٹینیم کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ گولڈ-کوبالٹ-کرومیم مرکب دھات (75 فیصد سونا، 15 فیصد کوبالٹ، 10 فیصد کرومیم) ایک سطحی آکسائڈ پیدا کرتا ہے جو کرومیم (III) آکسائڈ کے مواد کی وجہ سے زیتون کے رنگ کا ہوتا ہے، جو آؤ-کو سے تقریبا پانچ گنا پتلا ہوتا ہے اور پہننے کے لیے نمایاں طور پر بہتر مزاحمت رکھتا ہے۔ گولڈ کوبالٹ مرکب دھات سونے سے بھرپور (تقریبا 94 ٪ اے یو) اور کوبالٹ سے بھرپور (تقریبا 90 ٪ سی او) مراحل پر مشتمل ہے۔ کوبالٹ سے بھرپور مرحلہ اناج اپنی سطح پر آکسائڈ پرت بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ حال ہی میں، سیاہ سونا سطح پر نینو اسٹرکچر بنا کر بنایا جا سکتا ہے۔ ایک فیمٹو سیکنڈ لیزر پلس دھات کی سطح کو خراب کر دیتا ہے، جس سے سطح کا رقبہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے جو اس پر گرنے والی تقریبا تمام روشنی کو جذب کر لیتا ہے، اس طرح اسے گہرا کالا بنا دیتا ہے، لیکن یہ طریقہ زیورات میں ظاہر ہونے کے بجائے اعلی ٹیکنالوجی کے استعمال میں استعمال ہوتا ہے۔ سیاہ پن مقامی سطح کے پلازمون کے جوش و خروش کی وجہ سے ہوتا ہے جو پلازمون گونج میں وسیع رینج میں مضبوط جذب پیدا کرتا ہے۔ پلازمون گونج کی وسعت، اور جذب طول موج کی حد، سونے کے مختلف نینو پارٹیکلز کے درمیان تعامل پر منحصر ہے۔ نیلے سونے کی آکسائڈ کی تہوں کو 75 فیصد سونے، 24.4% لوہے، اور 0.6 فیصد نکل کے مرکب سے نیلے سونے کو حاصل کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ پرت 450 اور 600 ڈگری سیلسیس کے درمیان ہوا میں حرارت کے علاج پر بنتی ہے۔ 20-23 K کا ایک بھرپور نیلم نیلے رنگ کا سونا روتھینیم، روڈیم اور تین دیگر عناصر کے ساتھ مرکب کرکے اور 1800 ڈگری سینٹی گریڈ پر گرمی کا علاج کرکے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے، تاکہ 3 سے 6 مائکرو میٹر موٹی رنگین سطح آکسائڈ کی پرت بن سکے۔ کرنتھین برانز کراؤن گولڈ الیکٹرم ہیپاٹائزن مرکب دھاتوں کی فہرست موکیوم-گین، ایک مخلوط دھاتی ٹکڑے ٹکڑے اوریکلکم پنچالوہا، ہندو مندر کی شبیہیں پیرائٹ بنانے کے لیے استعمال ہونے والے مرکب دھات، جسے اکثر فولز گولڈ شکوڈو کہا جاتا ہے، تانبے کے ساتھ 4-10% گولڈ ٹمباگا بیرونی حوالہ جات سونے کے قیمتی دھات کے مرکب